52 
Kerpely Antal. 
Az Unieux által egyebek közt kiállított kromaczélrudak 
szilárdsága, edzetlen állapotban ; 
5'Vo króm mellett 50 kgr. Q"’"’-ként 
10 „ „ „ 66 „ „ „ 
1 5 71 
A megfelelő rugalmasság arányszámai pedig 28, 36 illetve 40. 
Hogy krómaczél-pánczéllemezekkel már eddig is több 
irányban kisérleteket tettek, azt talán felesleges is említenem. 
A párisi kiállításon, egyebek közt több b™"' vastag pánczél- 
lemezzel felszerelt lőszerkocsi és ágyulafetta volt bemutatva, 
melyeknek pánczéllemezei 150 lépésről öt lövést tartottak ki 
a most divó franczia katonafegyverből, anélkül hogy a löveg- 
nek legkisebb nyoma látszott volna a lemezeken; de vastag 
hajó- és torony pánczéltáblák készítésére nem bizonyult jónak. 
Egyes krómcsomók kiválnak, melyek egyenetlenné teszik a 
tömeget és repesztését elémozdítják. Valamivel jobban sikerült 
a króm és nikol együttes alkalmazása. (Krupp, Schneider 
Greusotban és mások.) 
Mint nagybecsű szerszámaczél régebben szerepel a króm- 
aczél. Keveset kopik, soká tartja meg az élet. Kitűnő hidszer- 
kezeti anyag is, mivel a légkör hatásának legjobban ellentáll. 
Elterjedését nagy ára némileg korlátozza. A króm a nikol- 
nál is jóval drágább, daczára annak, hogy érczei gyakrabban 
és sok helyütt — nálunk Orsóvá környékén mint kromoxyd, 
vasoxyddal keverve — találhatók. Rendkívül körülményes, 
nehéz a króm redukálása oxydjaiból. Még nehezebb a meg- 
olvasztása, mely 3000 foknyi hőmérsékletet igényel. Az alu- 
miniumfémben most oly eszközre találtak, mely a kromoxydot 
aránylag könnyen redukálja és az elégése alatt kifejlődő magas 
hőmérséklet segélyével egyúttal meg is olvasztja. 
Ily módon készült króm látható volt a párisi kiállításon. 
Ez sem olcsó eljárás ugyan — hiszen egy kgr. aluminiumnak 
még mindig 3 frt az ára; tehát drága tüzelőanyag. De sikerült 
azért más utón a pánczéltáblák ellenálló képességét annyira 
fokozni, hogy a legkeményebb fejű lövedék is lepattan róla. 
Ugyanis tiszta vagy nikelaczélból készült tábláknak felső, vagyis 
kifelé fordított lapját izzó faszén vagy széndús gázok hatása 
alatt cementálják. A műfolyamat 24 — 48 óráig tart. Azalatt 
